( i5io ) 

 pas sensiblement el ne donne, comme le précédent corps, que quelques 

 centièmes de carbone sous forme d'acide carbonique. Il en est de même 

 avec l'oxyde de cuivre, tandis que la litharge, l'oxyde |Hice de plomb, le 

 chromate de |)lomb additionné de litliarge, le brûlent avec une vive incan- 

 descence et en développant un gaz contenant des vapeurs nitreuses et trou- 

 blant abondan)inent l'eau de baryte. 



» On a dosé dans ce corps : le carbone et l'hydrogène par la méthode 

 d'analyse élémentaire, en remplaçant l'oxyde do cuivre parle mélange de 

 chromate de plomb et de litharge; l'azote directement par la méthode 

 des volumes de M. Dumas, en employant le même mélange; le silicium 

 en fondant le produit au rouge naissant avec de la ])Olasse pure qui le 

 dissout en dégageant de l'ammoniaque. Les nombres trouvés, l'hydrogène 

 étant égal à zéro, conduisent à la formule Si'G'Az. 



M Les deux conqjosés similaires Sr<:}-Ô- et Si^G-Az permettent d'ad- 

 mettre l'existence d'un radical carbosilichnn Si^O*, tétratomique, donnant 

 comme le carbone lui bioxyde et un azolure comparables à CO' et à GAz. 



» L'azotocarbure prend naissance toutes les fois que l'on chauffe au 

 blanc du silicium cristallisé en contact avec du carbone ou un corps car- 

 buré dans une atmosphère d'azote, ou du silicium dans un courant de 

 cyanogène. Il suffit, par exemple, de chauffer au rouge blanc, dans un 

 tube en porcelaine et dans un courant d'azote, du silicium placé dans une 

 nacelle eu charbon de cornue, pour provoquer la formation de l'azoto- 

 carbure. 



» Le silicium cristallisé, chauffé au rouge blanc sur une nacelle en por- 

 celaine, dans un tube en porcelaine doublement vernissé et dans un cou- 

 rant d'azote pur, absorbe ce gaz et se convertit en une matière blanche. 

 Celle-ci, débarrassée de l'excès de silicium par la lessive caustique, se 

 dissout en partie dans l'acide fluorhydrique; la solution contient l'ammo- 

 niaque; le résidu insoluble, brûlé avec le mélange de chromate de plomb 

 et de litharge, fournit de l'azote dont le volume, comparé au poids de la 

 silice donné par fusion avec la potasse, conduit à la formule Si^Az'. 



» En chauffant le produit de l'action de l'amnjoniaque sèche sur le 

 chlorure de sdicium, au rouge naissant, dans un courant d'hydrogène, 

 l'mi de nous a obtenu une poudre blanche contenant q/J pour loo de 

 chlore et renfermant les éléments dans le rapport Si*Az*Cl-. Cette poudre, 

 chaufiée au rouge dans un courant d'ammoniaque, perd la totalité de son 

 chlore sous forme d'acide chlorhydrique, el laisse un résidu dont la compo- 

 sition répond assez exactement à la formule Si^Az" ; il contient des quan- 



